( lOi^O 



PHYSIQUE. — Recherches sur les aciers au nickel. Propriétés magnétiques 

 et déformations permanentes. Note de M. Cii.-En. Guillaume, présentée 

 par M. A. Cornu. 



« Propriétés magnétiques. — La connaissance des variations qu'éprouve 

 la susceptibilité magnétique des aciers au nickel, sur lesquelles M. John 

 Hopkinson a, le premier, rendu attentif, peut aider à comprendre les 

 autres anomalies auxquelles ces alliages sont soumis. 



» C'est cecpii m'a engagé à en entreprendre l'étude sommaire. Il s'agis- 

 sait seulement de reconnaître l'allure du phénomène, c'est-à-dire de déter- 

 miner une fonction variant dai)s le même sens que la susceptibilité 

 magnétique, et non pas de marquer avec précision la variation de cette 

 dernière propriété. 



11 Je me suis servi, dans celle reclierclie, d'une inélliode d'arracliemenl. L'éclian- 

 tillon à étudier ('), amené à la forme d'un barreau de 22™"° à aS"™ au côté, et de 8'''" 

 à 10"^"' de longueur, était sujjeiidu à une balance en bois et plongeait dans une chau- 

 dière en lailon pleine d huile, placée sur une des pièces polaires d'un éleclro -aimant. 

 Le barreau était distant de 2"'™ environ de la pièce polaire, dont il était séparé par le 

 fond de la chaudière et par une mince feuille de carton d'amiante. On déterminait 

 alors la force d'arrachement pour diverses températures ascendantes ou descendantes. 



» On reconnaît sans peine que les aciers au nickel se divisent en deux 

 classes, les uns étant irréversibles, les autres réversibles. La première 

 catégorie comprend les alliages contenant de o à 25 pour 100 de nickel 

 environ ([leut-être jusqu'à Fe'Ni), tandis que les alliages à teneur plus 

 élevée appartiennent à l'autre classe. Toutefois, les alliages dont la teneur 

 est peu supérieure à 23 pour 100 présentent des propriétés irréversibles à 

 un très faible degré. 



» Les alliages irréversibles qui, à un de leurs états, sont très fortement 

 magnétiques, perdent leur susceptibilité graduellement entre le rouge 

 sombre et le rouge cerise, et la reprennent graduellement aussi à une tem- 

 pérature d'autant plus basse qu'ils contiennent plus de nickel. Pour les al- 

 liages voisins de iS pour 100, cette température est inférieure à 0°. 



» Dans cette transformation, toutes les propriétés des alliages changent 



(') Alliages préparés dans les aciéries d'Impliy de la Société de Comnienlry-Four- 



cliambault et contenant environ -^-;f^ de carbone. 



